( 251 ) 

 laine, empêche la casse et par suite la perte de l'argent. 



Outre ce procédé de préparation de l'argent, j'ai eu 

 recours à plusieurs autres méthodes. L'une d'elles m'a été 

 indiquée par M. Liebig, qui même a bien voulu en pré- 

 parer, par ce moyen, une certaine quantité pour mes re- 

 cherches: Je lui en témoigne ici toute ma reconnaissance. 

 Ce procédé consiste à réduire à froid par du sucre de lait 

 pur, une dissolution ammoniacale et concentrée d'azotate 

 d'argent pur additionnée de potasse pure jusqu'à préci- 

 pitation d'argent fulminant. Il se forme au bout de peu 

 de temps un précipité violacé, qui se transforme en un 

 miroir d'argent, si la dissolution ne contient que dix pour 

 cent d'azotate d'argent. Si, au contraire, elle renferme 

 beaucoup plus de métal, le précipité violacé d'argent pur 

 persiste. Ce précipité, lavé d'abord à l'eau, est mis en 

 digestion avec de l'ammoniaque dissoute qui enlève le 

 cuivre, si l'argent en contient; desséché, il conserve sa 

 couleur violacée; il constitue un état particulier de l'ar- 

 gent. Chauffé de 500 à 350°, le métal devient incandescent, 

 et prend alors la couleur propre de l'argent : il est blanc 

 et mat. Pour le réduire en barreaux, je le fonds avec une 

 certaine quantité de nitre et de borax purs, et je le coule 

 dans une lingotière enduite de terre de pipe. 



J'ai préparé au delà de trois kilogrammes d'argent pur 

 par ce moyen , en employant chaque fois un kilogramme 

 d'argent. J'ai toujours trouvé ce métal identique à lui- 

 même et à d'autre argent pur; je dis à d'autre argent pur, 

 car il ne suffit pas, comme le dit M. Péligot, dans son 

 travail sur l'argent, de démontrer que le métal obtenu 

 par un procédé déterminé donne toujours le même résul- 

 tat, pour affirmer sa pureté; il faut de plus que, comparé 

 à de l'argent préparé par d'autres méthodes, il s'y montre 



